— 138 — 
Viele Versuche mit Anwendung verschiedenartiger (irde- 
nen und Porzellan —) Tiegeln gaben keine befriedigende 
Resultate. Eben so wenig führte das Auskleiden: der 
Tiegel mit Kohle zum Ziele, indem diese sich in der 
Weissglühhitze durch die Einwirkung der geschmolzenen 
Salzmasse von dem Tiegel ablöst und das Metall den- 
noch mit diesem in Berührung kommt. Kohle schien es 
dabei nicht aufzunehmen. 
Am besten gelang es auf folgende Art: 
Das redueirte Metall wird in einen gut gehärteten 
Stahlmörser *) zu gröblichem Pulver zerstossen. Als- 
dann mengt man es mit seinem doppelten Gewichte 
wasserfreien Kochsalzes, welchem 1 p. c. chlorsaures 
Kalı zugesetzt worden, und schmelzt es bei Weissglüh- 
hitze, die man nicht länger, als nöthig ist, d. h. 5 --10 
Minuten, einwirken lässt. Durch das chlorsaure Kali 
wird die geringe Menge Silicium oxydirt und: geht als- 
dann in die Salzschlacke ein. 
Auf diese Art gelingt es leicht, den Silietumgehalt 
auf ein Minimum, etwa !/;noo, vielleicht noch weniger 
zu reduciren. Hiemit wird man sich einstweilen begnügen 
müssen, bis man Tiegel hat, die kein Silicium abgeben 
können. 
Im Uebrigen habe ich nicht bemerkt, dass die Eigen- 
schaften des Mangans durch diese Beimischung (wenig- 
stens in den beobachteten Gränzen) wesentlich abgeändert 
würden. Farbe, Schmelzbarkeit, Härte und Glanz blieben 
bei den verschiedenen Proben so ziemlich die nämlichen 
*) Hat man keinen sehr harten Mörser, so kann man sich dadurch 
bebelfen, dass man zwei kleine gut gehärtete Stahlplättchen von !/; Zoll 
Dicke in den Mörser lest und die Metallstücke zwischen denselben 
zerschläst. — Der Mörser selbst kann alsdann ein eiserner sein. 
